(199) 

 cide nitrique. La dissolution d'acide muriatique se cristallise 

 en grande partie après le refroidissement, en criftaux écctilleux^ 

 arrose's fortement avec de l'eau, ils furent promptement décom- 

 posés et il se sépara un oxide blanc. Le dernier se fondit au 

 chalumeau très-facilement , forma un culot et se volatilisa en 

 continuant à souffler , en déposant des traces jaunes sans lais- 

 ser de résidu. Une autre portion dissoute dans l'acide muria- 

 tique fut également séparée en flocons noirs en y plongeant v.ne 

 feuille de fer , ou une tige de zinc , et ces flocons prirent l'é- 

 clat métallique par le frottement d'un corps dur. Ces proprié- 

 tés- suffisent pour reconnoitre les caractères de l'antimoine. 



s y Le- meilleur dissolvant de ce métal , eft l'acide iiitro-mu- 

 riatique. Si on l'y met en digeftion pendant quelque tems , le 

 soufre s'en sépare sous la forme d'un corps élaftique visqueux, 

 La dissolution eft d'un bleu verdâtre et dépose en se refroidis- 

 sant des criftaux en partie- sous forme d'aiguilles , eu. partie en. 

 forme de feuilles déliées.. 



^) Pour' m'assurei-" qu'outre l'antimoine il ne se trouvoit 

 point de tellure dans le métal, je fis l'expérience suivante: 

 j'étendis la dissolution^ d'acide nitro - muriatiqiie avec beaucoup 

 d'eau et d'esprit de vin , je séparai la dissolution de- cuivre du 

 précipité qui s'étoit formé , j'arrosai ce dei-nier avec un peu 

 d'acide sulfurique , de dissolution de carbonate de soude et 

 d'acide- muriatique-, je le mis en digeftion: exposé à la chaleur 

 jusq^u'à ce qu'il ne se fit plus de dissolution, je- séparai , au 

 moyi*n du filtre , le sulfate de plomb- qui étoit resté, et plon- 

 geai une tige de zinc dans la dissolution d'acide muriatique. 

 Déjà dès le premier inftant , le- métal se déposa avec une cer- 



